ИЗСЛѢДОВАНІЯ ВЪ ОБЛАСТИ МАГНЕЗІАЛЬНЫХЪ СИЛИКАТОВЪ. 
297 
7) Кол. 
времени: 
; 19 часовъ 
температура 
: 255° С 
потеря 
: 15,00 
8) 
)) 
» 
17 
)> 
» 
290 
)) 
16,01 
9) 
» 
» 
21 
)) 
» 
363 
» 
17,60 
10) 
)) 
У) 
76 
» 
» 
378 
» 
19,95 
П) 
)) 
» 
33 
» 
9 
403 
» 
20,60 
12) 
)) 
)) 
17 
» 
» 
432 
» 
20,95 
13) 
)) 
» 
14 
)) 
» 
468 
» 
21,00 
14) 
)) 
» 
16 
)) 
» 
480 
» 
21,10 
15) 
» 
)) 
30 
)) 
» 
510 
» 
21,24 
16) 
» 
» 
3 
)) 
» 
1100 
)) 
21,29 
Такимъ образомъ опытъ велся болѣе 300 часовъ, при чемъ при каждой выбранной 
температурѣ опытъ продолжался до тѣхъ поръ, пока три — четыре послѣднихъ взвѣшиванія 
не давали колебаній въ послѣднемъ знакѣ. Такія взвѣшиванія производились обычно черезъ 
каждые 2—3 часа. 
Въ общемъ, вода выдѣлялась очень медленно, даже при низкихъ температурахъ. По 
мѣрѣ приближенія къ 300—400° выдѣленіе воды сдѣлалось еще болѣе затруднительнымъ 
к наконецъ при 378° С. можно было замѣтить довольно рѣзкую неремѣну. Почти втеченіе 
80 часовъ прокаливанія вода шла постепенно на убыль и въ кривой рѣзко обозначился пе¬ 
реломъ. Уже при температурахъ около 450° можно было сказать, что главная масса воды 
ушла, но послѣднія двѣ десятыхъ еще упорно оставались и были окончательно удалены 
лишь послѣ прокаливанія при 1100° С. 
При взглядѣ на діаграмму бросается въ глаза довольно простая и ясная картина. Рѣз¬ 
кихъ скачковъ не имѣется, и до 350° эта кривая настолько непрерывна и близка въ прямой, 
что невольно напрашивается сравненіе съ цеолитной водой. Нѣкоторое усложненіе наблю¬ 
дается послЬ этой температуры, но необходимо замѣтить, что я не вполнѣ увѣренъ въ цифрѣ 
9-го опредѣленія. Возможно, что въ дѣйствительности она выше, и что необходимо было дольше 
вести прокаливаніе при этой температурѣ. Въ такомъ случаѣ кривая выпрямляется и пре¬ 
вращается въ почти сплошную дугу съ малымъ выгибомъ внизъ въ области 350° С. 
Я не дѣлаю пока никакихъ выводовъ изъ этого опредѣленія, такъ какъ намѣренъ въ 
другой работѣ детальнѣе остановиться на этомъ вопросѣ. Теперь же отмѣчу, что вода fi-na- 
лыюрскита по характеру своему приближается къ цеолитной и въ главной своей части 
выдѣляется ниже 450° G. 
(41 5) Weybridge. 
F. Hall. Catal. of minerais f. Vermont. Hartford. 1824. 7. 
S. Robinson. Catal. of Americ. Minerals. Boston. 1825. 33. 
Пропластки тонкой, какъ бумага, горной кожи между отдѣльными слоями известняка. 
Очевидно, шлыгорскитъ. 
Зап. Фдз.-Мат. Отд, 
38 
